658 



vollkommen ausgebildeten Kvystalle, sind nicht selten viel ver- 

 wickelter^ als jene des „gemeinen« Augits. 



Es ist nun dessen zu gedenken, was, wie bereits ange- 

 deutet, von Chemikern geschehen durch synthetisches Verfah- 

 ren, so wie durch künstliche Nachbildung der Substanz, welche 

 uns beschäftigt, auf anderem Wege. 



Augite bestehen wesentlich aus Kieselerde, Kalkerde und 

 Talkerde. Stellt man diese drei Stoffe dar, mengt man solche 

 in richtigem Verhältnisse und setzt sie der erforderlichen Tem- 

 peratur ans, so fliesst das Ganze zu einer Masse, welche nach 

 dem Erkalten durch und durch theilbar sich zeigt, den Flächen 

 des Augits entsprechend. In Höhlungen erscheinen — wir 

 können nicht umhin, fri'iher Gesagtes zu wiederholen — zier- 

 liche Krystalle des Minerals. Vor dem Löthrohr fliessen 

 Splitter solcher Erzeugnisse leicht und ruhig zu schwarzem 

 glänzendem Glase; in Phosphorsalz sind dieselben schwierig 

 lösbar zu klarem, gelblichgrüneni Glase, das ein Kiesel-Skelett 

 nmschliesst, beim Abkühlen aber farblos und trübe wird. 



Einen Magnesia-Augit stellte Ebelmen dar* aus 

 einer Mischung von Kieselerde, Magnesia und Borsäure in 

 andern Verhältnissen, als jene waren, bei denen er Olivin 

 erhielt. Es entstanden lange, weisse, undurchsichtige Pris- 

 men von Winkeln, wie die des natürlichen Augits; ferner 

 bildeten sich Asbest-ähnliche Fasern. Das spezifische Gewicht 

 betrug 3,161. Die Krystalje wurden analysirt (I) und die fa- 

 serigen Massen (II). 



(I) (11) 



Kieselsäure 60,10 60,31 



Magnesia 39,96 39,62 



100,06 99,93 



Man hat es demnach mit einem Bisilikate der Magnesia 

 zu thun, wovon bis jetzt das Vorkommen in der Natur nicht 

 bekanntgeworden. Augite, denen das Erzeugniss in der Ge- 

 stalt nahe steht, sind Bisilikate mit mehren Basen, in denen 

 Kalk, Magnesia, Eisen- und Mangan -Oxydul auftreten, und 

 zwar verbunden in sehr manchfaltigen Verhältnissen. 



• Ann. de Chim. et de Phijs., 3. Ser., Vol. XXXIII, p. 34. 



